مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
مقاومت ویژه و رسانایی ویژهٔ الکتریکی انواع مواد

یک رسانای الکتریکی مانند یک فلزی با مقاومت ویژهٔ کم دارای رسانایی بالا و مقاومت کم است.
یک عایق مانند شیشه دارای رسانایی کم و مقاومت بالا است.
رسانایی یک نیم‌رسانا به‌طور کلی متوسط است، اما تحت شرایط مختلف متفاوت خواهد بود، مانند قرار گرفتن آن ماده در معرض یک میدان الکتریکی یا فرکانس خاصی از نور و مهم‌تر از همه با دما و عناصر تشکیل دهنده مواد نیمه‌هادی.
| مواد | مقاومت ویژه، ρ (Ω·m) |
| --- | --- |
ابررساناها: ۰ صفر
فلزات: ۱۰−۸
نیم‌رساناها: متغیر
الکترولیتها: متغیر
عایق‌ها: ۱۰۱۶
ابرعایق‌ها: ∞
این جدول مقاومت ویژهٔ الکتریکی، رسانندگی ویژهٔ الکتریکی، و ضریب دمایی را برای چندین مادهٔ گوناگون در ۲۰ درجه سلسیوس °C (۶۸ °F, ۲۹۳ K) را نشان می‌دهد.
| مواد | ρ (Ω·m) at ۷۰۰۲۲۹۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲۰ °C | σ (S/m) at ۷۰۰۲۲۹۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲۰ °C | ضریب دمایی  (K−1) | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کربن (گرافین) | ۶۹۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰−۸ | ۷۰۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۸ | −0.0002 |  |
| نقره | ۶۹۹۲۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۵۹×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۳۰×۱۰۷ | 0.0038 |  |
| مس | ۶۹۹۲۱۶۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۱٫۶۸×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۹۶×۱۰۷ | 0.00404 |  |
| مس بازپخت‌شده | ۶۹۹۲۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۷۲×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۸۰×۱۰۷ | 0.00393 |  |
| طلا | ۶۹۹۲۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۴۴×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۱۰×۱۰۷ | 0.0034 |  |
| آلومینیم | ۶۹۹۲۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۶۵×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۵۰×۱۰۷ | 0.0039 |  |
: 
| تنگستن | ۶۹۹۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۶۰×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۷۹×۱۰۷ | 0.0045 |  |
| روی | ۶۹۹۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۹۰×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۶۹×۱۰۷ | 0.0037 |  |
| نیکل | ۶۹۹۲۶۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۹۹×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۴۳×۱۰۷ | ۰٫۰۰۶ |  |
| لیتیوم | ۶۹۹۲۹۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۹٫۲۸×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۸×۱۰۷ | ۰٫۰۰۶ |  |
| آهن | ۶۹۹۲۹۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۹٫۷۱×۱۰−۸ | ۷۰۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۷ | 0.005 |  |
| پلاتین | ۶۹۹۳۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۶×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۹۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۹٫۴۳×۱۰۶ | 0.00392 |  |
| قلع | ۶۹۹۳۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۹×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۹۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۹٫۱۷×۱۰۶ | ۰٫۰۰۴۵ |  |
| فولاد کربنی | ۶۹۹۳۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۴۳×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۶۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۹۹×۱۰۶ |  |  |
| سرب | ۶۹۹۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۲۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۵۵×۱۰۶ | 0.0039 |  |
| تیتانیوم | ۶۹۹۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۲۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۳۸×۱۰۶ | ۰٫۰۰۳۸ |  |
| دانه جهت‌دار فولاد الکتریکال | ۶۹۹۳۴۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۴٫۶۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۱۷×۱۰۶ |  |  |
| منگنین | ۶۹۹۳۴۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۸۲×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۲۰۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۲٫۰۷×۱۰۶ | 0.000002 |  |
| کنستانتن | ۶۹۹۳۴۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۴٫۹۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۰۴×۱۰۶ | 0.000008 |  |
| فولاد زنگ‌نزن | ۶۹۹۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۹۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۴۵×۱۰۶ | 0.00094 |  |
| جیوه | ۶۹۹۳۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۹٫۸۰×۱۰−۷ | ۷۰۰۶۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۲×۱۰۶ | 0.0009 |  |
| نیکروم | ۶۹۹۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۱۰×۱۰−۶ | ۷۰۰۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۷×۱۰۵ | ۶۹۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۰٫۰۰۰۴ |  |
| گالیم آرسنید | ۶۹۹۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰−۳ تا ۷۰۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۸ | ۶۹۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰−۸ تا ۷۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰۳ |  |  |
| کربن اَریخت | ۶۹۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۰۰×۱۰−۴ تا ۶۹۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۸٫۰۰×۱۰−۴ | ۷۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۲۵×۱۰۳ تا ۷۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲×۱۰۳ | −0.0005 |  |
| کربن (گرافیت) | ۶۹۹۴۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۲٫۵۰×۱۰−۶ تا ۶۹۹۴۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۵٫۰۰×۱۰−۶ ∥basal plane ۶۹۹۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۰۰×۱۰−۳ ⊥basal plane | ۷۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۰۰×۱۰۵ تا ۷۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۰۰×۱۰۵ ∥basal plane ۷۰۰۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۳۰×۱۰۲ ⊥basal plane |  |  |
| PEDOT:PSS | ۶۹۹۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲×۱۰−۶ تا ۶۹۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱×۱۰−۱ | ۷۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱×۱۰۱ تا ۷۰۰۵۴۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۴٫۶×۱۰۵ | ? |  |
| ژمانیوم | ۶۹۹۹۴۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۴٫۶۰×۱۰−۱ | ۲٫۱۷ | −0.048 |  |
| آب دریا | ۶۹۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۰۰×۱۰−۱ | ۷۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۸۰ |  |  |
| آب استخر شنا | ۶۹۹۹۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۳۳×۱۰−۱ تا ۶۹۹۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۴٫۰۰×۱۰−۱ | ۶۹۹۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۰٫۲۵ تا ۶۹۹۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۰٫۳۰ |  |  |
| آب آشامیدنی | ۷۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۰۰×۱۰۱ تا ۷۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲٫۰۰×۱۰۳ | ۶۹۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۰۰×۱۰−۴ تا ۶۹۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۰۰×۱۰−۲ |  | [نیازمند منبع] |
| سیلیکان | ۷۰۰۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۶٫۴۰×۱۰۲ | ۶۹۹۷۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۵۶×۱۰−۳ | ۳۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠−۰٫۰۷۵ |  |
| چوب (مرطوب) | ۷۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۳ تا ۷۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۴ | ۶۹۹۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۴ تا ۶۹۹۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۳ |  |  |
| آب خالص | ۷۰۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۸۰×۱۰۵ | ۶۹۹۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۵٫۵۰×۱۰−۶ |  |  |
| شیشه | ۷۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۱ تا ۷۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۵ | ۶۹۸۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۵ تا ۶۹۸۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۱ | ? |  |
| لاستیک سخت | ۷۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۳ | ۶۹۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۴ | ? |  |
| چوب (در تنور خشگ‌شده) | ۷۰۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۴ تا ۷۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۶ | ۶۹۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۶ تا ۶۹۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۴ |  |  |
| گوگرد | ۷۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۵ | ۶۹۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۶ | ? |  |
| هوا | ۷۰۱۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۳۰×۱۰۱۴ تا ۷۰۱۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳٫۳۰×۱۰۱۶ | ۶۹۸۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۳×۱۰−۱۵ تا ۶۹۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۸×۱۰−۱۵ |  |  |
| کربن (الماس) | ۷۰۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۱۲ | ~۶۹۸۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۱۳ |  |  |
| شیشه سیلیسی | ۷۰۱۷۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۷٫۵۰×۱۰۱۷ | ۶۹۸۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۳۰×۱۰−۱۸ | ? |  |
| پی‌ئی‌تی | ۷۰۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۲۱ | ۶۹۷۹۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۱۰−۲۱ | ? |  |
| تفلون | ۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۲۳ تا ۷۰۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱٫۰۰×۱۰۲۵ | ۶۹۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰−۲۵ تا ۶۹۷۷۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۱۰−۲۳ | ? |  |
ضریب دمای مؤثر در درجه‌حرارتِ مختلف و درجهٔ خلوص متفاوت مواد، متغیراست. مقدار ۲۰ درجه سانتی‌گراد اگر در دماهای دیگر استفاده شود تنها یک تقریب در حدود زمانی است. برای مثال، ضریب در دمای بالاتر برای مس کمتر می‌شود و معمولاً در ۷۰۰۲۲۷۳۱۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹♠۰ °C مقدار ۰٫۰۰۴۲۷ به دست می‌آید.
نقره با مقاومت بسیار پایین؛ (هدایت بالا)، نمونهٔ بارز و مشخص فلزات در این مورداست. گرگی گاموف به‌طور جامع و دقیقی ماهیت تعاملات فلزات را با الکترون‌ها در کتاب دانش برای همه و محبوب خود؛ (یک، دو، سه … بینهایت ۱۹۴۷ One, Two, Three … Infinity (1947))، این‌گونه خلاصه کرد:
مواد فلزی با تمام مواد دیگر؛ به خاطر این واقعیت که پوسته‌های بیرونی اتم‌های آن‌ها به وضوح مقید شده‌اند، به‌جای آن‌که اغلب یکی از الکترون‌های آن‌ها آزاد باشد، متفاوت‌اند. بدین ترتیب، بخش داخلی یک فلز از تعداد زیادی الکترون‌های غیر مقیدی (آزاد) پر شده‌است که مانند جمعیتی آواره بدون هدف در حرکتند. هنگامی که یک سیم فلزی تحت تأثیر نیروی الکتریکی که به دو انتهای آن اعمال شود، این الکترون‌های آزاد در جهت نیروی واردشده شتاب می‌گیرند، و بنابراین آنچه که ما آن را جریان الکتریکی می‌نامیم شکل می‌گیرد.
از دیدگاه بیشتر فنی، مدل الکترون آزاد، شرحی پایه‌ای از جریان الکترون در فلزات را ارائه می‌دهد
چوب به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک عایق بسیار خوب شناخته شده‌است، اما مقاومت الکتریکی چوب به گونهٔ حساسی به میزان رطوبت آن بستگی دارد، در حالی که چوب خام فاکتور حداقل ۷۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰۱۰ عایق بدتری از خشک‌ترین چوب است. ولی در هر صورت، یک ولتاژ به‌اندازهٔ کافی بالا - مانند آذرخش یا برخی از خطوط برق با تنش بالا - می‌تواند منجر به شکست عایق و خطر برق گرفتگی حتی با چوب ظاهراً خشک شود.
قطعه ای از مواد مقاومی با اتصال‌های الکتریکی در دو انتها.